— 740 — 



reifer Bestände, und zwar sind im ganzen 730 Hektar mit Kakao, 250 Hektar 

 mit Kautschuk und 20 Hektar mit Kola bepflanzt. Der Anschluß des Eta- 

 blissements an die Eisenbahn Victoria — Soppo durch ein besonderes Anschluß- 

 gleis ist gesichert. Von Kakao kam die erste Ernte 1904 an den Markt, die 

 Ernte des letzten Berichtsjahres umfaßte bereits 116 000 Pfund Kakao. Der 

 von den ältesten Kautschukbäumen erhaltene Kautschuk wurde in Hamburg 

 mit 8 bis 9 Mark per Kilogramm bewertet. Es wird beabsichtigt, den Sitz der 

 Gesellschaft nach Berlin zu verlegen. Ausführliche Mitteilungen sind aus dem 

 in der heutigen Nummer abgedruckten Prospekt ersichtlich. 



|>|[^[^| Aus deutschen Kolonien. |^^3 



Ein neuer Balatastoff aus Deutscli-Ostafrika. 



Ein aus Ostafrika dem Kolonial- Wirtschaftlichen Komitee zugegangener 

 Balatastofif wurde Herrn Dr. Rudolf Ditmar zur chemischen Unter- 

 suchung und Prüfung auf seine industrielle Verwendbarkeit in seinem Kaut- 

 schuklaboratorium in Graz übersandt. Dieser Balatastofif soll nach Angabe des 

 Einsenders in Deutsch-Ostafrika in großen Quantitäten vorhanden sein. 

 Ditmar berichtet über seine Untersuchung folgendes: 



..Das Produkt war durch Aufwickeln von dünnen Blättern des Balatastofif es 

 in Spindelform gebracht worden, roch sehr stark nach Essig und daneben an- 

 genehm aromatisch. Allem Anschein nach dürfte die Koaleszenz der Milch 

 durch Essigsäure hervorgebracht worden sein. 



Die chemische Analyse des gewaschenen und getrockneten Balatastoflfes 

 ergab folgende Zahlen: 



59,11 % Harz (Alban + Fluavil), 



0,371 % anorganische Substanz (Asche), 



23,57 % Bala-Gutta, 



14.38 % Balabanan, 



2,93 % organische Verunreinigungen, 



100,361 %. 



Erweichungspunkt konnte weder von dem harzhaltigen, noch von dem 

 harzfreien Produkt bestimmt werden, weil der Balatastofif in beiden Fällen bei 

 gewöhnlicher Temperatur weich, plastisch und ein wenig elastisch ist; er scheint 

 überhaupt wissenschaftlich in der Mitte zwischen Guttapercha und Kautschuk 

 zu stehen. 



Neben dieser rein analytischen Untersuchung wurde der Balatastoff auch 

 auf seine technische Verwendbarkeit geprüft. Der Stofif ist stark elastisch und 

 zeigt große Klebrigkeit, was sich auf den Walzen sehr unangenehm bemerkbar 

 machte. 



Vulkanisationsversuche einerseits mit gewaschener, anderseits mit ent- 

 harzter Balata sowie Mischungsversuche von gewaschener und entharzter 

 Balata mit Kautschuk führten zur Schlußfolgerung, daß der Balatastofif sich in 

 der Technik für gewisse Dichtungsringe und dort, wo man plastische wachs- 



